Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Scliluss.) 891 



Von mittlerer Härte und Schwere (spec. Lufttrockengewicht im 

 Durchschnitt 0,66), leichtspaltig, mit Glanz auf der Spaltfläche, elastisch, 

 äusserst dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässweite im Frühholze meist 

 0,30 — 0,35, auch bis 0,50 mm, im Spätholze bis auf 0,016 mm herab- 

 sinkend. Gefässglieder einfach ^_^^, 



durchbrochen, glattwandig. Alle *o*^c^c''^'^^°"*^ ' ' r^-^y^j^'f "i-r'i^Y^fi 





Markstrahlen einschichtig, meist 



5 bis gegen 20 Zellen (0,29 mm) 



hoch, ihre Zellen meist 14 — 17 jjl '"o/cV'^'rfkff f''' ^ ^'^'''i: '^l^^^c^ 



hoch, von mittlerer Wanddicke, 



gegen benachbarte Gefässe oft 



auffällig getüpfelt. Rings um die Fig. 2S0. Vergr. 3/1. Quevsehnittsansiclit des Holzes 

 Gefässe Strangparenchym und .ler Edelkastanie. (Nach E. Hart ig.) 



Fasertrache'iden, welche beiderlei 



Elemente, ziemlich dünnwandig, im Frühholze auch die Grundmasse des 

 Jahresringes bilden, während diese im übrigen Theile desselben von derb- 

 bis dickwandigen, sehr spärlich, aber behöft getüpfelten Holzfasern *) 

 mit eingestreutem Strangparenchym hergestellt wird. Viele (namentlich 

 parenchymatische) Elemente des Kernholzes führen reichlich Gerb- 

 stoff, der hier auch in sämmtlichen Zellwänden nachzuweisen ist. 



Ein vortreffliches Bau- und W^erkholz, als Fassholz hoch geschätzt, 

 desgleichen in schwächeren Sortimenten für Reh- und Zaunpfähle und 

 Fassreifen, auch dauerhafte Eisenbahnschwellen liefernd. 



15) Das Holz der Kotlibuche. 



Die Rothbuche oder Buche schlechtweg, Fagus süvaUca L., bewohnt 

 den grössten Theil Europa's mit Ausnahme Skandinaviens und der öst- 

 lichen Hälfte Russlands. 



Holz zerstreutporig, rüthlichweiss , im gesunden Zustande ohne 

 dunkeln Kern 2). Gefässe unkenntlich, Markstrahlen theils unkenntlich, 

 theils auffallend breit, letztere um wenige bis 1 mm von einander ent- 

 fernt, im Tangentialschnitt sehr charakteristische, bis 2 mm hohe, spindel- 

 förmige Streifchen, im Radialschnitt glänzende »Spiegel« bildend. Jahres- 



1) Ob dieselben als Trachelden oder als Sklerenchymfasern aulzufassen seien, 

 möge hier unerörtert bleiben. 



2) lieber einen zuweilen vorhandenen »falschen« Kern von schwarzbrauner 

 Farbe Näheres bei R. Hartig und R. Weber, Das Holz der Rothbuche. Berlin 1888 

 J. Springer), p. 31 u. ff. 



